标题：有色金属矿床
铝土矿床
简介铝主要用于航空工业和军事工业﹐以及日用品生产和建筑材料。铝的工业矿物主要有一水硬铝石﹑一水软铝石和三水铝石。一水硬铝石的工业指标﹕边界品位﹐露采与坑采的铝硅比值均为1.8～2.6﹐Al2O3≧40％﹔最低工业品位﹐铝硅比值露采≧3.5﹐坑采≧3.8﹐Al2O3≧55％。分类铝土矿床主要有 3种类型﹕①沉积型铝土矿床。多产于碳酸盐岩侵蚀面上。矿体呈层状﹑透镜状或扁豆状。如华北G层铝土矿﹐产于本溪组下部﹐不整合于下伏的经过长期风化剥蚀的中奥陶统碳酸盐岩之上。矿石组分以一水硬铝石为主﹐其次有高岭石﹑水云母﹑一水软铝石等。铝硅比值3～12﹐属中-富矿石﹐以低铁﹑低硫型为主。②堆积型铝土矿床。系由原生沉积的铝土矿经风化淋滤作用﹐就地残积于岩溶洼地而成。矿体形态复杂﹐含矿率一般为0.4～1.2吨/立方米。矿床规模多为中﹑小型。矿石组分以一水硬铝石为主﹐次为高岭石﹑三水铝石等。铝硅比值4～15﹐以高铁型铝土矿为主﹐须经选矿才能利用。如广西平果铝土矿矿床。③红土型铝土矿床。由玄武岩等风化淋滤而成。含矿富集带由红土与块砾状铝土矿组成﹐含矿率0.1～0.6吨/立方米。矿石组分以三水铝石为主﹐次为高岭石﹑一水软铝石等。铝硅比值4～6﹐属高铁低硫型。国外多为大型矿床﹐中国仅发现小型矿床。如福建漳浦铝土矿矿床。
  有色金属矿床
铜矿床
简介铜广泛用于电气﹑机械﹑车辆﹑船舶﹑建筑工业和民用器具。铜的工业矿物有﹕自然铜﹑黄铜矿﹑辉铜矿﹑黝铜矿﹑蓝铜矿﹑孔雀石等。铜的工业指标﹕边界品位﹐硫化矿石坑采0.2～0.3％﹐露采0.2％﹐氧化矿石0.5％(不分坑采﹑露采)﹔最低工业品位﹐硫化矿石坑采0.4～0.5％﹐露采0.4％﹐氧化矿石0.7％。分类铜矿床主要有 6种类型﹕①海相火山岩黄铁矿型铜矿床。产于下古生代石英角斑岩和细碧岩中。呈透镜状﹑似层状。矿石矿物以黄铜矿﹑黄铁矿为主。铜品位一般大于 1％。如中国甘肃白银厂﹑青海红沟等矿床。②超基性岩铜镍矿床。产于下古生代纯橄岩﹑辉橄岩﹑橄辉岩岩体的中﹑下部。呈似层状﹑透镜状。矿石矿物以黄铜矿﹑镍黄铁矿为主。铜品位一般小于 1％。如中国甘肃金川﹑新疆喀拉通克等矿。③变质岩层状铜矿床。产于中元古代白云岩﹑大理岩﹑片岩片麻岩中﹐沿层产出。矿体呈层状﹑似层状﹑透镜状。矿石矿物以黄铜矿﹑斑铜矿为主。铜品位一般大于1％。如云南东川汤丹﹑山西中条山胡家峪等矿。④夕卡岩铜矿床。产于中酸性侵入岩体和碳酸盐岩的接触带内外。矿体以似层状﹑透镜状﹑扁豆状为主。矿石矿物主要为黄铜矿﹑黄铁矿。铜品位一般大于1％。如安徽铜官山﹑江西城门山等矿。⑤斑岩铜矿床。产于中生代﹑新生代花岗闪长斑岩﹑二长斑岩﹑闪长斑岩等及其围岩中。矿体呈似层状﹑透镜状。矿石矿物以黄铜矿为主。铜品位一般小于 1％。矿床常为大﹑中型。如江西铜厂﹑黑龙江多宝山﹑西藏王龙等矿。⑥砂岩铜矿床。产于中生代陆相砂岩与砂页岩中。矿体呈似层状﹑透镜状。矿石矿物以辉铜矿为主﹐其次为斑铜矿﹑黄铜矿等。铜品位多大于1％。如云南郝家河﹑四川大铜厂等矿。
铅﹑锌矿床
简介铅﹑锌广泛应用于电气﹑机构﹑军事﹑化工﹑轻工和医药等工业。铅﹑锌\工业矿物有17种之多﹐主要是方铅矿﹑脆硫锑铅矿﹑白铅矿﹑闪锌矿﹑菱锌矿等。铅﹑锌工业指标﹕硫化矿石铅的边界品位0.3～0.5％﹐最低工业品位0.7～1.0％﹐锌的边界品位0.5～1.0％﹐最低工业品位1.0～2.0％﹔混合矿石铅的边界品位0.5～0.7％﹐最低工业品位1.0～1.5％﹐锌的边界品位0.8～1.5％﹐最低工业品位2.0～3.0％﹔氧化矿石铅的边界品位0.5～1.0％﹐最低工业品位1.5～2.0％﹐锌的边界品位1.5～2.0％﹐最低工业品位3.0～6.0％。分类铅﹑锌矿床主要有 5种类型﹕①花岗岩型。产于花岗岩及其碎屑质围岩中。矿床有用组分除铅﹑锌外﹐尚有钨﹑锡或铜。矿体呈脉状﹑浸染状。铅﹑锌\品位较高。如湖南东坡﹑广东锯板坑等矿。②夕卡岩型。产于花岗岩类和碳酸盐岩接触带及其内外。矿石组分除铅﹑锌外﹐可含铜﹑钨﹑锡等。矿体呈脉状﹑透镜状﹑扁豆状。铅锌\品位中等。如湖南水口山﹑辽宁桓仁等矿。③海相火山岩型。产于优地槽凝灰岩﹑熔岩及次火山岩中。矿石组分主要为铅﹑锌﹐常含黄铁矿。矿体呈似层状﹑透镜状﹑扁豆状。铅﹑锌\品位高至中等﹐矿床为大﹑中型。如青海锡铁山﹑甘肃小铁山等矿。④陆相火山岩型。产于火山盆地分布的凝灰岩﹑熔岩及次火山岩中。矿石组分主要为铅﹑锌﹐部分含铜。矿体呈似层状﹑透镜状﹑脉状。铅﹑锌\品位贫﹑富均有。矿床多为中型。如浙江五部﹑大岭口银山等矿。⑤碳酸盐岩型。产于地台或浅海相白云岩﹑石灰岩﹑不纯碳酸盐岩中。矿石组分除铅﹑锌外﹐部分含铜。矿体呈层状﹑似层状﹑透镜状。铅﹑锌\品位高。矿床常为大﹑中型。如广东凡口﹑广西泗顶等矿。
镍矿床
分类镍主要用于电子﹑原子能工业﹑通讯器材和超声工艺等领域。镍的工业矿物约16种﹐常见的有镍黄铁矿﹑紫硫镍铁矿﹑针镍矿﹑红砷镍矿﹑绿高岭石等。镍的工业指标﹕硫化镍矿石边界品位为0.2～0.3％﹐硅酸镍矿石0.5％﹔硫化镍矿石最低工业品位为0.3～0.5％﹐硅酸镍矿石1.0％。分类镍矿床主要有两种类型﹕①岩浆熔离硫化镍矿床。是目前产出镍的主要矿床类型。一般产于与前寒武纪绿岩带及深断裂有关的基性－超基性岩体中。镁铁比值一般小于6.5。矿石矿物为镍黄铁矿﹑紫硫镍铁矿和黄铜矿等。矿体产状因成矿方式不同而有差别。岩浆就地分异形成的矿体主要产于岩盆等缓倾斜岩体的底部﹐矿体形态受岩体底部形态和岩相带的控制﹐呈似层状﹑透镜状。矿床规模多为大﹑中型。如甘肃白家嘴子一矿区。由岩浆深部熔离-贯入形成的矿体﹐产出特征与围岩构造条件关系密切﹐直接贯入地层中者﹐受原生断裂构造控制﹐贯入未完全凝固的早期侵入体中者﹐则受其软弱部位的控制。矿体呈脉状﹑透镜状。矿床规模以中型居多。如吉林红旗岭矿。②风化壳氧化镍－硅酸镍矿床。这类矿床是由超基性岩风化淋滤沉积而成。一般上部为红土氧化镍矿层﹐下部为硅酸镍矿层。矿体多呈层状﹐产于蛇纹岩体风化壳中。其中蛇纹岩残馀结构层和绿高岭石化蛇纹岩层为矿体。镍品位稳定﹐一般为0.8～1.8％﹐部分可达2～3％。中国的这类矿床规模较小﹐如云南墨江矿。
钨矿床
简介钨主要用于生产硬质合金﹐金属切削加工﹐拉伸冲压模具﹐耐磨耐酸耐腐零件。钨的工业矿物有黑钨矿及白钨矿。钨的工业指标﹕边界品位(WO3)﹐石英大脉型0.08～0.10％﹐石英细脉带型0.10％﹐石英浸染型0.10％﹐夕卡岩型0.08～0.10％﹔最低工业品位﹐石英大脉型0.12～0.15％﹐其他3种类型均为 0.15～0.20％。分类中国钨矿资源丰富﹐常见的主要有 4种类型﹕①石英大脉型钨矿床。产于花岗岩及其围岩──浅变质砂页岩的接触带内外。矿体为大脉﹐但往往有分支复合﹑尖灭再现的现象。含钨品位多数中等的富矿。金属矿物主要有﹕黑钨矿﹑白钨矿﹑锡石﹑辉钼矿等。如江西西华山和大吉山等矿。②石英细脉带型钨矿床。这类矿床由比较密集的石英细脉或网脉组成脉带﹐其中并有个别大脉。沿垂直方向﹐上部的石英细脉带向下往往递变为大脉。它们的产状和矿物成分与石英大脉型矿床相似。矿床规模多为大﹑中型。如江西漂塘和上坪等矿。③石英细脉浸染型钨矿床。产于花岗斑岩﹑花岗闪长斑岩﹑石英斑岩及其附近围岩中。矿体为密集分布的含钨石英细脉﹐相互交织穿插﹐形成规则或不规则的网络﹐有时夹有石英大脉。矿石普遍含白钨矿﹐大多数也含黑钨矿﹐伴生辉钼矿等﹐矿石品位中等到较贫﹐矿床规模多为大﹑中型﹐或特大型。如福建行洛坑﹑广东莲花山﹑江西大吉山69矿床。④夕卡岩型钨矿床。产于花岗岩类岩体与碳酸盐岩或部分含钙碎屑岩的接触带及其附近。矿体呈透镜状﹑条带状。一般品位中等。矿石矿物主要为白钨矿﹑黑钨矿﹑辉钼矿。如湖南柿竹园﹑江西宝山等矿。
锡矿床
简介锡广泛用于冶金﹑机械﹑轻工﹑化工﹑食品﹑电子﹑国防等工业。锡矿物已知近50种﹐具工业意义的主要为锡石﹐少量黄锡矿﹑圆柱锡矿﹑辉锑锡铅矿等。原生锡矿工业指标﹕边界品位0.1～0.2％﹐最低工业品位0.2～0.4％﹔砂锡矿边界品位100～150克/立方米﹐最低工业品位200～300克/立方米。分类常见的原生锡矿床有 4类6型﹕①锡石-长石类。蚀变花岗岩型﹕产于花岗岩顶部的钠长石化﹑云英岩化(见围岩蚀变)蚀变带中﹐矿体为似层状﹐锡品位较贫﹐矿石矿物主要为锡石﹑黑钨矿﹑钽铌铁矿﹑钽金红石等﹐如广西栗木老虎头矿。花岗斑岩型﹕产于花岗斑岩顶部或岩筒云英岩化﹑钾化﹑硅化﹑青盘岩化蚀变带中﹐矿体为透镜状﹑扁豆状﹑脉状﹐锡品位贫﹐矿石矿物以锡石﹑黑钨矿﹑辉钼矿为主﹐如广东锡坪﹑银岩等矿。②锡石－石英类。电气石型﹕产于花岗岩体外接触带的砂页岩﹑碳酸盐岩及混合花岗岩体的构造裂隙中﹐矿体呈透镜状﹑脉状﹑细脉状﹐锡品位较高至中等﹐矿石矿物为锡石﹑绿柱石﹑黑钨矿等﹐矿床规模为大﹑中型﹐如云南箇旧老厂﹑卡房等矿。③锡石－夕卡岩类。硫化物夕卡岩型﹕产于花岗岩和碳酸盐岩的正接触带及外接触带和层间裂隙中﹐矿体呈似层状﹑透镜状﹑脉状﹐锡品位贫至中等﹐矿石矿物主要有锡石﹑黄锡矿﹑黄铜矿等。矿床规模为大﹑中型﹐如云南都龙及箇旧﹑江西曾家垄等矿。④锡石－硫化物类。硫化物型﹕产于花岗岩类岩体外接触带的裂隙构造﹑层间裂隙和节理发育的碳酸盐岩地层中﹐矿体呈似层状﹑透镜状﹑脉状﹐矿石中硫化物占70％以上﹐锡品位中等至富矿﹐矿石矿物以锡石﹑黄锡矿为主。如云南箇旧﹑广西九毛﹑广东厚婆坳等矿。硫化物－硫盐型﹕产于远离花岗岩类岩体外接触带的构造裂隙和层间挤压带中。围岩为灰岩﹑灰页岩互层﹑礁灰岩。矿体呈层状﹑似层状﹑透镜状﹑脉状﹑网脉状。锡品位中等至富矿。矿石矿物以锡石﹑黄锡矿﹑辉锑锡铅矿﹑脆硫锑铅矿为主。矿床规模大至特大型。如广西大厂91﹑92﹑0﹑100号矿体。 
砂锡矿包括﹕①残积砂矿﹐如云南都龙矿﹔②坡积砂矿﹐如广西珊瑚矿﹔③洪积砂矿﹐如湖南白沙矿﹔④冲积砂矿﹐如湖南大义山矿。
钼矿床
简介钼大量用于发热材料和结构材料﹑真空管﹑光电源及半导体材料。钼矿物已知30种﹐但具工业意义的只有辉钼矿。钼的工业矿石﹐按氧化率不同有硫化矿石(氧化率<10％)﹑氧化矿石(氧化率≧10％)。钼的工业指标﹕硫化矿石(Mo)的边界品位﹐露采0.03％﹑坑采0.03～0.05％﹔最低工业品位﹐露采0.06％﹐坑采0.06～0.08％。分类钼矿床主要有内生与外生两大类﹐前者是当前的工业矿床﹔後者则是沉积矿床﹐尚属潜在资源。常见的内生钼矿床﹐产于花岗岩类岩体内部及其附近的围岩中。其中主要有 3型﹕①斑岩型钼矿床。产于花岗岩类岩体内部及其围岩中。矿体形态取决于岩体形态﹐呈似层状﹑透镜状﹑脉状。一般由浸染状细脉或细微网脉交织而成矿体。斑岩中常有爆破角砾岩筒浸染的钼矿体。按照成矿金属组合﹐斑岩型矿床有单钼矿床﹐如吉林大黑山矿﹔钼钨矿床﹐如河南南泥湾-三道庄矿﹔钼铜矿床﹐如河北小寺沟矿。②夕卡岩型钼矿床。产于花岗岩类岩体与碳酸盐岩围岩的接触带﹐以及沿外接触带的层间发育。矿体形态复杂﹐多为似层状﹑透镜状﹑脉状。矿床类型一般为大﹑中型。夕卡岩矿床也有 3种矿物组合﹕单钼矿床﹐如辽宁杨家杖子岭前矿﹔钼铜矿床﹐如江苏铜山矿﹔钼钨多金属矿床﹐如湖南柿竹园矿。③脉型钼矿床。产于裂隙发育的花岗岩类岩体及其附近的碎屑岩﹑碳酸盐岩或火山凝灰岩等围岩中。矿体呈脉状或细脉状。钼品位中等至较贫。矿床规模一般为中﹑小型。按矿物组合可分为单钼矿床﹐如浙江青田石坪川矿﹔钼钨矿床﹐如广东五华白石嶂矿﹔钼铜矿床﹐如安徽怀宁铜牛井矿。
锑矿床
简介锑大量用作合金添加剂﹐广泛用于冶金﹑国防﹑化工﹑半导体等工业。锑的工业矿物主要是辉锑矿﹐其馀有少量黝铜矿﹑硫锑铅矿﹑脆硫锑铅矿等。锑的工业指标﹕似层状锑矿床(Sb)的边界品位﹐表内 1％﹐表外0.5～1％。分类锑矿床主要有 3类﹕①似层状锑矿床。产于碳酸盐岩﹑燧石岩﹑石英砂岩﹑粉砂岩﹑黏土岩中。矿体受背斜构造的层间断裂﹑层间剥离等构造控制﹐矿体产状基本与构造一致。矿体一至数层﹐呈似层状﹑扁豆状。矿体顶板往往有页岩﹑泥岩﹑黏土岩等作为屏蔽层。围岩以泥盆纪为主﹐二叠纪次之。矿体主要金属矿物以辉锑矿为主。矿石品位富至中等。矿床规模为大﹑中型。如湖南锡矿山﹑贵州半坡等矿。②脉状锑矿床。主要产于浅变质板岩﹑大理岩及石英砂岩中。成矿时代为前寒武纪﹑泥盆纪﹑三叠纪等。矿体受断裂及断裂破碎带控制﹐含锑石英脉成群产出﹐一般较规则﹐具膨大缩小﹑分支复合现象。锑品位富至中等。矿石矿物主要为辉锑矿﹐易选易炼。矿床规模为大﹑中型。如甘肃崖湾﹑湖南龙山﹑吉林三合等矿。③不规则脉状锑矿床。主要产于前寒武纪及寒武纪板岩﹑页岩﹑硅质岩和碳酸盐岩中﹐也有的产于陆相火山岩安山岩﹑安山质角砾岩﹑花岗斑岩﹑闪斜煌斑岩中。矿体受主断裂旁侧的羽状小断裂﹑裂隙﹑层状小断裂和剪切裂隙等控制。矿脉不规则﹐分支复合频繁。矿石品位中等至较贫。矿石矿物主要有辉锑矿﹑白钨矿﹑黑钨矿﹑自然金等。矿床规模多为小型﹐个别为中型。
汞矿床
简介汞广泛用于电气﹑化学﹑冶金﹑国防和医疗卫生工业。虽然由于环保要求﹐国际上严格控制汞的使用﹐但新的应用领域﹐仍在不断增加。汞矿物自然界已发现20多种﹐但具有工业价值的只有辰砂。汞的工业指标﹕边界品位(Hg)0.04％﹐最低工业品位0.08～1.0％。分类常见的汞矿床﹐可暂分为 3类﹕①碳酸盐岩型汞矿床。大多数产于寒武纪碳酸盐地层中﹐呈多层产出﹐不超越上覆泥质岩盖层﹐屏蔽作用显著。主要受背斜构造的断裂或层间活动带控制。矿体呈层状或网脉状﹐少数为脉状。矿石矿物主要为辰砂﹐少量辉锑矿。矿床规模主要为大﹑中型。②碎屑岩型汞矿床。产于中﹑上泥盆世及三叠纪硅质岩﹑碳质页岩夹凝灰岩﹑长石砂岩﹑粉砂岩﹑砾状砂岩中。矿体沿断层﹑有的沿两组挤压裂隙延伸﹐呈角砾状﹑网脉状﹑脉状﹑条带状﹑管状。矿石品位中等至富矿。矿石矿物主要为辰砂﹐少量辉锑矿。矿床规模为中﹑小型。③岩浆岩型汞矿床。此类矿床有两种﹕一种产于花岗岩类中﹐尚不具工业价值﹔另一种产于基性侵入岩脉及其邻近围岩中﹐为工业汞矿床﹐如云南水银厂矿。该矿床分布于志留-侏罗纪地层﹐而以泥盆纪条带状灰岩﹑灰岩﹑泥灰岩﹑角砾状灰岩为主。近南北向的水银厂背斜及其西翼近南北向的逆断层控制著辉绿岩脉的侵入和汞矿化的分布。矿体中辉绿岩墙十分发育﹐形态复杂﹐大小不等。矿石矿物散染于辉绿岩及其邻近地层。主要矿物为辰砂﹐少量辉锑矿。矿床规模为中型。